TCVN2092:2008

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2092:2008 về Sơn và vecni - Xác định thời gian chảy bằng phễu chảy TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 2092 : 2008 ISO 2431 : 1993 SƠN VÀ VECNI - XÁC ĐỊNH THỜI GIAN CHẢY BẰNG PHỄU CHẢY Paints and varnishes - D e termination of flow time by use of flow cups Lời nói đầu TCVN 2092 : 2008 thay thế cho TCVN 2092 : 1993. TCVN 2092 : 2008 hoàn toàn tương đương với ISO 2431 : 1993, bản đ í nh ch í nh kỹ thuật 1:1994 và 2:1999. TCVN 2092 : 2008 do Tiểu Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC35/SC9 Sơn và vecni - Phương pháp thử biên soạn, T ổ ng cục Tiêu chu ẩ n Đo lường Ch ấ t lượng đ ề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ c ô ng b ố . TCVN 2092 : 2008 SƠN VÀ VECNI - XÁC ĐỊNH THỜI GIAN CHẢY BẰNG PHỄU CHẢY Paints and va rn ishes - Determination of flow time by use offlow cups 1. Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này là một trong các tiêu chuẩn đề cập đến việc l ấ y mẫu và thử nghiệm sơn, vecni và các sản ph ẩ m liên quan. 1.2. Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác đ ị nh thời gian chảy của sơn, vecni v à các sản ph ẩ m liên quan, có th ể được sử dụng đ ể ki ể m tra độ đặc. Phương pháp đ ể điều chỉ nh sơn đạt độ đặc y ê u c ầ u tại nhiệt độ áp dụng được mô tả trong Phụ lục A. 1.3. Bốn phễu ch ả y có k í ch thước gi ố ng nhau được qui định, nhưng có đường k í nh miệng phễu là 3 mm, 4 mm, 5 mm và 6 mm. Phương pháp hiệu chuẩn c á c phễu này đ ã được xác định. 1.4. Phương pháp này chỉ áp dụng đ ố i với vật liệu thử có thể xác định được chắc ch ắ n đi ể m dừng c ủ a dòng chảy từ lỗ phễu. Điểm này khó x á c định và khó tái lập đối với các vật liệu có thời gian chảy vượt quá 100 s v ì hiệu ứng chảy chậm. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau đây l à r ấ t cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đ ố i với các t à i liệu viện dẫn ghi năm công b ố th ì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện d ẫ n không ghi năm công bố th ì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các bản sửa đổi (nếu c ó ). TCVN 2090 : 2007 (ISO 15528 : 2000) Sơn, vecni và nguyên liệu cho sơn và vecni - Lấy mẫu. TCVN 5669 : 2007 (ISO 1513 : 1992) Sơn và vecni - Kiểm tra và chuẩn bị mẫu thử. ISO 2884 : 1974 Paints and varnishes - D etermination of viscosity at a high rate of shear (Sơn và vecni - Xác định độ nhớt tại tốc độ trượt cao). 3. Thuật ngữ và định nghĩa Trong ti ê u chuẩn này áp dụng các thuật ngữ v à định nghĩa sau. 3.1. Thời gian chảy (flow time) Thời gian t í nh từ thời điểm khi mẫu thử b ắ t đầu ch ả y từ lỗ phễu đã đổ đầy đến thời đi ể m khi dòng chảy của vật liệu bị ngắt đ ầ u tiên nơi sát v ớ i lỗ phễu. 3.2 . Dòng chảy ne wt on ( ne w tonian flow) Một chất được coi là có dòng chảy ne w t o n khi tỷ số giữa ứng suất trượt và gradien tốc độ không thay đổi theo th ờ i gian hoặc theo gradien tốc độ. Khi sự khác nhau của các tỷ số này nh ỏ , ảnh hưởng của tác động cơ học lên độ nhớt, như sự khu ấ y, l à không đáng kể và ch ấ t này có thể được coi là có d ò ng chảy tương tự dòng chảy ne w ton. 3.3. Dòng chảy không bình thường (anomalous flow) Một ch ấ t được coi là có dòng chảy không b ì nh thường khi ở một nhiệt độ không đổi, t ỷ số giữa ứng suất trượt và gradien tốc độ thay đổi theo th ờ i gian hoặc theo tốc độ trượt. V í dụ, các chất xúc biến, khu ấ y trộn cơ học ngay trước lúc kiểm tra s ẽ l à m thời gian chảy qua phễu th ấ p hơn so với mẫu không được khuấy. Với các ch ấ t này trong tất cả các loại phễu đều nhận được thời gian chảy không ổn định và thay đổi. 3.4. Độ nhớt động học (kinematic viscosity) Tỷ số giữa độ nhớt động và khối lượng riêng của chất lỏng. CHÚ TH Í CH 1 Đơn v ị S t đối với độ nhớt động học là mét vuông tr ê n giây (m 2 / s). Đơn v ị truy ề n thống là centistoke (cSt); 1 cSt = 1 mm 2 /s. 4. Các chú ý về nhiệt độ Tác động của nhiệt độ lên thời gian chảy là rất rõ rệt đ ố i với các t í nh ch ấ t áp dụng và thay đổi theo loại s ả n phẩm. Đối với mục đ í ch viện dẫn quốc tế, cần ph ả i tiêu chuẩn hóa nhiệt độ thử và trong tiêu chuẩn này qui định nhiệt độ là (23 ± 0,5) °C. Tuy nhi ê n, để thuận lợi hơn nên thực hiện phép thử so sánh tại một vài nhiệt độ thỏa thuận khác (v í dụ 25 °C) do đi ề u kiện nhiệt độ đó hay gặp. Đ ể kiểm tra thời gian chảy, mẫu thử và phễu chảy phải được ổn định tại một nhiệt độ thỏa thuận hoặc qui định và phải đảm bảo rằng sự thay đổi nhiệt độ không vượt quá 0,5 °C trong k hi thử. 5. Thiết bị, dụng cụ 5.1. Phễu chảy 5.1.1. Kích thước Các kích thước của phễu chảy và dung sai cho phép trong sản xuất được ch ỉ ra trong H ì nh 1. CHÚ TH Í CH 2 Dung sai đ á ng chú ý nhất l à đường k í nh trong của cuống ph ễ u, vì thời gian chảy t ỷ lệ nghịch v ớ i l ũ y thừa bốn của k í ch thước này. Trừ khi có qui định khác, cuống phễu phải được làm bằng thép không gỉ hoặc cacbua thi ê u kết, th â n của phễu phải được làm từ vật liệu chịu ăn mòn và kh ô ng bị ảnh hưởng bởi sản phẩm thử nghiệm. K í ch thước tính b ằ ng milimet, tr ừ khi c ó biểu thị kh á c Kích thước Các giá trị 1) đối với các phễu chảy nhất định Ph ễ u 3-mm Ph ễ u 4-mm Ph ễ u 5-mm Ph ễ u 6-mm A 63 62,7 62,4 62,1 B 3 4 5 6 C 5 6 7 8 1) Đối với dung sai, xem m ặ t c ắ t phóng to của cuống ph ễ u. H ì nh 1 - Phễu chảy 5.1.2. Kết c ấ u Các kích thước không qui định, như độ dày thành, cần phải bảo đảm để phễu không b ị bi ế n dạng khi sử dụng. Nên sử d ụ ng phễu có h ì nh dạng bên ngoài như Hình 1, nhưng có th ể thay đổi đ ể thuận tiện cho sử dụng, hoặc sản xu ấ t, mi ễ n l à cuống phễu nhô ra phải được bảo vệ mộ t cách tốt nhất để tránh hư hại ngẫu nhiên bằng một ống bảo vệ bên ngoài . Ống bảo vệ như thế không được liền kề ngay cuống phễu, để tránh ảnh hưởng của mao dẫn khi mẫu thử chảy ra ngoài. CHÚ THÍCH 3 Đ ể ki ể m soát nhiệt độ, tốt nh ấ t là ph ễ u c ó vỏ bọc. 5.1.3. B ề mặt B ề mặt b ê n trong của phễu, kể cả lỗ phễu, ph ả i nhẵn và không có các xoáy, đường nứt, gờ và đường dấu khuôn c ó th ể gây ra dòng chảy hỗn loạn hay chặn m ẫ u hoặc vật liệu làm sạch. CHÚ THÍCH 4 Tiêu chu ẩ n b ề mặt yêu c ầ u c ó độ nhám lớn nh ất 1) không quá 0,5 m m. 5.1.4. Hi ệ u chuẩn Đ ố i với chất lỏng ne w ton, các phễu có k í ch thước giống nhau s ẽ cho thời gian chảy như nhau, miễn là nhiệt độ thử ch í nh xác như nhau. Việc sử dụng các ch ấ t lỏng này để hiệu chuẩn s ẽ rất hữu dụng cho việc kiểm tra ban đầu các phễu có cùng kích thước với các dung sai cho phép, đ ồ ng thời cũng để kiểm tra định kỳ ảnh hưởng của sự hao m ò n hay sa i lệch của phễu so với dung sai cho phép. Để hiệu chu ẩ n một phễu c ụ thể, sử dụng dầ u chuẩn có độ nhớt động học đ ã biết và xây dựng biểu đ ồ độ nh ớ t động học theo nhiệt độ từ dữ liệu đã cho bởi nhà cung c ấ p dầu. Sử dụng qui tr ì nh mô tả trong đi ề u 7, xác định thời gian chảy của dầu ở nhiệt độ đã bi ế t từ 20 °C đến 30 °C , ch í nh xác đ ế n 0 , 1 °C. Ghi lại thời gian chảy này, n ó phải nằm trong dải từ 30 s đ ế n 100 s và tốt nh ấ t ở g ầ n điểm giữa của dả i này, chính xác đến 0,2 s. Từ biểu đ ồ đ ã xây dựng, đọc độ nh ớt động học tại nhiệt độ thử. Sử dụng phương t rì nh thích hợp, tính thời gian chảy tương ứng với độ nhớt động học này. Các phương trình hiệu chuẩn này như sau: Phễu 3-mm v = 0 , 443 t - (200/ t ) Phễu 4-mm v = 1,37 t - (200 /t ) Ph ễ u 5-mm v = 3 , 28 t - (220/ t ) Phễu 6-mm v = 6,90 t - (570 / t) CH Ú TH Í CH 5 Các đường chu ẩ n vẽ từ H ì nh 2 đ ế n H ì nh 5 đối với các phương tr ì nh này chỉ mang t í nh thông tin. N ế u nhận được hai giá trị của thời gian chảy không khác nhau quá 3 %, ph ễ u được coi là thỏa mãn đi ề u kiện sử dụng. H ì nh 2 - Đường chuẩn đối với phễu 3-mm Hình 3 - Đường chu ẩ n đối v ớ i phễu 4-mm H ì nh 4 - Đường chuẩn đối v ớ i phễu 5-mm H ì nh 5 - Đường ch uẩ n đối với phễu 6-mm 5.1.5. Ghi nhãn M ỗ i phễu chảy phải có nhãn ghi c ố định, dễ đọc như sau: a) Qui cách của phễu: TCVN 2092 (ISO 2431) số 3, 4, 5 hay 6; b) S ố nhận dạng của nhà sản xuất; c) Tên hoặc thương hiệu nhà sản xuất. 5.1.6. Bảo quản và kiểm tra phễu chảy Dùng dung môi thích hợp làm sạch phễu ngay sau khi sử dụng và trước khi mẫu bắt đầu khô. Không được sử dụng các dụng cụ hay dây bằng kim loại để làm sạch phễu. N ế u miệng l ỗ bị nhiễm b ẩ n cặn lắng khô, dùng dung môi thích hợp làm m ề m cặn và rửa c ẩ n thận, v í dụ bằng v ả i m ề m kéo qua miệng lỗ. Định kỳ kiểm tra độ hao mòn và hư hại của phễu theo qui tr ì nh hiệu chuẩn qui định trong 5.1.4. 5.2. Thiết bị, dụng cụ khác 5.2.1. Nhiệt k ế , chính xác đ ế n 0,2 °C và được chia độ với khoảng 0,2 °C hoặc nhỏ hơn. 5.2.2. Giá đỡ , phù hợp để giữ phễu chảy và có v í t đi ề u chỉnh độ cao th ấ p của phễu. 5.2.3. Ố ng nivo giọt nước, tốt nhất là loại tròn. 5.2.4. T ấ m kính phẳng hoặc d ao gạt l ưỡ i thẳng. 5.2.5. Đồng hồ bấm giây, hoặc dụng cụ đo thời gian phù hợp có chia độ đ ế n 0,2 s hoặc nhỏ hơn, ch í nh xác đến 0,1 % khi được ki ể m tra trong th ờ i gian 60 min. 5.2.6. Phòng hoặc khoang có kiểm soát nh iệ t độ, có khả năng duy tr ì phễu và mẫu ở nhiệt độ khuyến nghị, nhiệt độ không đổi (xem đi ề u 4). CH Ú THÍCH 6 Điều này không cần n ế u ph ễ u chảy có vỏ bọc đ ể ki ể m so át nhiệt độ. 6. Lấy mẫu Lấy mẫu đại diện cho s ả n ph ẩ m cần kiểm tra theo TCVN 2090 (ISO 15528). N ế u phép thử được thực hiện với mục đích trọng tài, lọc mẫu qua rây th í ch hợp vào b ì nh chứa k hô , sạch. Kiểm tra và chu ẩ n bị mẫu đ ể thử nghiệm theo TCVN 5669 (ISO 1513). Đối với các phép thử cho mục đích khác, nên lọc mẫu. Để thực hiện một phép thử, khoảng 150 ml mẫu đã lọc là đ ủ . Cẩ n thận trộn kỹ mẫu, đồng thời tránh tối đa sự hao hụt dung m ô i do bay hơi. 7. Cách tiến hành 7.1. Ki ể m tra sơ bộ 7.1.1. Chọn phễu chảy có thời gian chảy từ 30 s đ ế n 100 s đối v ớ i vật liệu. 7.1.2. Xác định thời gian chảy như qu i định trong 7.2, chắc chắn rằng mẫu thử được khuấy mạnh trước khi r ó t vào phễu. Giữ mẫu đầy trong phễu trong 5 s, buông ng ó n tay ra. 7.1.3. Lặp lại phép xác định, nhưng lần n à y để mẫu giữ trong ph ễ u 60 s trước kh i buông ngón tay ra. 7.1.4. Nếu kết quả thứ hai chênh lệch so với k ế t qu ả thứ nhất hơn 10 %, mẫu được cho là có dòng chảy không-ne w ton và do vậy không th í ch hợp để kiểm tra độ nh ớ t bằng cách đo th ờ i gian chảy. 7.2. Xác định thời gian chảy 7.2.1. Chọn phễu chảy Chọn phễu chảy có thời gian chảy từ 20 s đ ế n 100 s, nhưng tốt nh ấ t l à từ 30 s đến 100 s, đ ố i v ớ i mẫu thử nghiệm. 7.2.2. Điều ch ỉ nh nhiệt độ Điều chỉnh nhiệt độ của mẫu đ ể lọc và phễu chảy đến (23 ± 0,5) °C hoặc nhiệt độ thỏa thuận khác (xem điều 4). CHÚ THÍCH 7 N ế u sử dụng khoang có ki ể m soát nhiệt độ (5.2.6), n ê n ổn định phễu v à mẫu trước khi lọc, bằng cách đặt chúng vào khoang trước k hi sử dụng. Mẫu phải được coi là đ ã sẵn sàng để thử ngay sau khi bọt không kh í tạo ra trong lúc chu ẩ n bị và tiến hành lọc không còn nữa. Ngay trước khi đổ đ ầ y phễu, thực hiện kiểm tra lần cuối nhiệt độ của mẫu không sai quá 0,5 °C so với nhiệt độ thử nghiệm đã thỏa thuận. 7.2.3. Chuẩn b ị ph ễ u chảy Đặt phễu chảy lên giá đ ỡ (5.2.2), ở vị tr í không có gió lùa, bằng c á ch sử dụng ố ng nivo (5.2.3) và điều chỉnh vít lên xuống của giá đ ỡ , sao cho vành mép trên của phễu chảy nằm trong một mặt phẳng n ằ m ngang. 7.2.4. Đổ mẫu vào phễu Bịt lỗ phễu bằng ngón tay, đổ vào phễu mẫu vừa mới lọc, không có bọt không khí, rót từ từ để tránh tạo bọt không khí. Nếu bọt được tạo thành, để bọt nổi lên b ề mặt và bỏ đi. CH Ú TH Í CH 8 N ế u ph ễ u được cân b ằ ng đ ú ng cách, m ẫ u sẽ chảy tràn đều qua vành mép phễu vào đư ờ ng r ã nh. Loại b ỏ mặt khum được tạo thành bằng cách dùng dao lưỡi thẳng (5.2.4) gạt qua toàn bộ mép phễu hoặc dùng tấm k í nh phẳng, cạnh tròn trượt qua mép phễu sao cho không tạo bọt không khí giữa kính và bề mặt của mẫu. Sau đó rút tấ m kính bằng cách kéo nó ngang qua mép phễu sao cho chi ề u cao của mẫu trùng với đỉnh mép của phễu. 7.2.5. Đo thời gian chảy Đặt cốc hứng thích hợp dưới phễu chảy sao cho khoảng cách giữa lỗ phễu và b ề mặt của mẫu hứng được không nh ỏ hơn 100 mm. Buông ngón tay ra khỏi lỗ phễu đ ồ ng thời bắt đầu tính th ờ i gian (5.2.5), dừng đồng h ồ lại ngay khi đi ể m ngắt đầu tiên xu ất hiện trong dòng chảy của mẫu sát với lỗ phễu. Ghi lại thời gian chảy, chính xác đ ế n 0,5 s. Nếu phép thử không được thực hiện trong kho a ng có kiểm soát nhiệt độ, đặt b ầ u nhiệt k ế (5.2.1) vào trong dòng chảy của m ẫ u sao cho không ảnh hưởng đ ế n sự quan sát điểm ng ắ t của dòng chảy. Bất kỳ một sự sai khác nhiệt độ nào so v ớ i nhiệt độ đi ề u chỉnh ban đầu đ ề u không được lớn hơn 0,5 °C. CH Ú TH Í CH 9 Đi ề u này sẽ được thực hiện thuận tiện bằng cách giữ nhiệt kế trong dụng cụ kẹp th í ch hợp sao cho bầu được đặt đ ể hợp thành một góc với hướng của dòng chảy v à được nhúng hoàn to à n v à o dòng chảy và cách xa l ỗ ph ễ u không nhỏ hơn 100 mm. Đ ể thuận lợi, sử dụng chính nhi ệ t k ế đ ã dùng trước đ ó đ ể điều chỉnh nhiệt độ của mẫu. 7.2.6. Lặp lại các phép xác đ ị nh Tiến hành phép xác định thứ hai trên ph ầ n mẫu thử khác của mẫu đã chuẩn bị ban đ ầ u và c ẩ n thận kiểm tra để bi ế t nhiệt độ thử nghiệm v ẫ n nằm trong gi ớ i hạn qui định hay không. Ghi lại thời gian chảy ch í nh xác đ ế n 0,5 s. T í nh giá tr ị trung b ì nh của hai phép xác định. Nếu kết qu ả hai phép xác định chênh lệch tr ê n 5 %, ti ế n hành phép xác đ ịnh t hứ ba. N ế u kết quả của phép xác định th ứ ba và của một trong hai phép xác định trước không chênh lệch hơn 5 % th ì loại b ỏ kết quả nằm ngoài giới hạn 5 %. Tính kết quả trung bình của hai kết quả được chấp nhận. Nếu phép xác định th ứ ba không đáp ứ ng được cách làm theo thỏa thuận này, thì phương pháp thử có thể không thích hợp vì qui luật của dòng ch ả y là không bình thư ờ ng, và phải xem xét đưa ra phương pháp thử khác. 8. Độ chụm Độ chụm của phương pháp nhận được bằng ki ể m tra th ố ng k ê các kết quả thử liên phòng như sau. 8.1. Độ lặp lại (r) Chênh lệch tuyệt đối giữa hai kết quả đơn l ẻ nhận được trên cùng mẫu thử do cùng một th í nghiệm viên thực hiện trong một phòng thử nghiệm trong khoảng thời gian ngắn, sử dụng phương pháp thử đã được tiêu chuẩn hóa có xác su ấ t 95 % là 5 %. 8.2. Độ tái lập (R) Chênh lệch tuyệt đối giữa hai kết quả thử đơn lẻ nhận được tr ê n cùng m ẫu thử do các th í nghiệm viên thực hiện trong các phòng thử nghiệm khác nhau, sử dụng phương pháp thử đã được tiêu chuẩn h ó a có x á c suất 95 % là 10 %. 9. Báo cáo thử nghiệm Báo cáo thử nghiệm phải bao g ồ m í t nhất các th ô ng tin sau: a) Các chi tiết cần thiết để nhận dạng sản phẩm cần thử; b) Viện dẫn tiêu chuẩn này và qui cách của phễu sử dụng (số 3, 4, 5 hay 6); c) S ố xác nhận của nhà sản xuất về ph ễu chảy được sử dụng; d) Nhiệt độ thử nghiệm; e) Thời gian chảy (đối với mục đích trọng tài, các gi á tr ị đơn lẻ cũng phải được báo cáo); f) Bất kỳ sai khác với phương pháp thử qui định, k ể cả thỏa th u ận hay cách khác; g) Ngày thử nghiệm. PHỤ LỤC A (tham khảo) SỬ DỤNG PHỄU CHẢY ĐỂ ĐIỀU CHỈNH ĐỘ ĐẶC CỦA SƠN A.1 . Khái quát Trong đi ề u kiện nhất định có thể c ầ n phải đi ề u chỉnh độ đặc của sơn đ ế n thời gian chảy cần thiết ở nhiệt độ áp dụng. Vì độ đặc sơn thay đổi theo nhiệt độ, nên nhà sản xuất sơn c ầ n cung cấp biểu đồ ch ỉ mối quan hệ giữa nhiệt độ và lượng chất pha lo ã ng được thêm vào để c ó được độ đặc mong muốn. A.2 . Sử dụng phễu chảy để xác định lượng chất pha loãng cần th iế t để điều chỉnh sơn đạt được thời gian chảy qui định. A.2.1 . Độ đặc ứng dụng của sơn được điều chỉnh dễ dàng bằng cách thêm chất pha loãng để đạt được thời gian chảy yêu cầu tại nhiệt độ áp dụng. Khi điều kiện áp dụng được biết đ ể thay đ ổ i tr ên một dải nhiệt độ, như những bi ế n đổi theo mùa hay ở những công trư ờ ng khác nhau, các t ỷ lệ thể tích của ch ấ t pha loãng so với sơn có thể được xác định trước và được biểu thị ở dạng biểu đ ồ hoặc dạng b ả ng đ ể thu ậ n lợi cho ng ườ i sử dụng. Tuy th ế, thời gian chảy thực vẫn n ê n được kiểm tra và điều chỉnh nếu cần, ngay trước khi sử dụng. A.2.2 . Khi sơn pha loãng đến độ đặc qui định, người sử dụng nên c ó , hoặc: a) biểu đ ồ hoặc bảng ch ỉ ra tỷ lệ thể tích giữa chất pha loãng và sơn c ầ n thi ế t đ ể đạt được thời gia n chảy xác định trước, phụ thuộc vào sự thay đ ổ i nhiệt độ tại c ô ng trường; hoặc b) thông tin từ nhà cung cấp chỉ ra thời gian chảy áp dụng và tỷ lệ pha loãng tương đối. A.2.3 . Phễ u chảy, sử dụng cho vật liệu thử ph ả i có th ời gian chảy lớn hơn 20 s , đáp ứ ng được độ ch í nh xác cho phép thử. A.2.4 . Pha lo ã ng mẫu đại diện của khối sơn với th ể t í ch chất pha loãng thích hợp và khu ấ y cho đến khi đ ồ ng đều. A.2.5 . Đặt phễu chảy sạch lên giá đ ỡ và chắc ch ắ n rằng đ ỉ nh của phễu được thăng bằng khi ph ễ u n ằ m trên giá. A.2.6 . Bịt k í n lỗ phễu b ằ ng ng ó n tay, đổ sơn đã pha loãng vào phễu cho đ ế n khi nó chảy tràn đều qua mép của ph ễ u. ( N ế u phễu ngang bằng, mẫu ch ả y tràn đều qua mép phễu.) A.2.7 . Buông ngón tay kh ỏ i lỗ phễu và đồng thời khởi động dụng cụ đo thời gian, d ừ ng lại ngay khi điểm ngắt đầu tiên xuất hiện trong dòng chảy của sơn sát v ớ i lỗ ph ễ u. Ghi lại thời gian ch ả y ch í nh xác đến giây. Th ê m ch ấ t pha loãng vào n ế u th ờ i gian chảy quá dà i hoặc thêm sơn vào nếu th ờ i gian chảy quá ngắn. Sau mỗi l ầ n thêm, trộn đ ề u sơn đã pha lo ã ng v à xác định l ạ i thời gian chảy cho đến khi các giới hạn yêu cầu được đáp ứ ng. A.3 . Báo cáo thử nghiệm B á o c áo thử nghiệm phải bao gồm tỷ l ệ c ầ n thiết giữa chất pha loãng và sơn, n ế u c ầ n, điều khoản a), b), c), f) v à g) của điều 9, cùng với bản ghi nh iệ t độ thử, ch í nh xác đến 0,5 °C, và thời gian chảy chính xác đ ế n giây. 1) Trong định nghĩa trong ISO 468:1982 Độ nh á m b ề mặt - Thông số, trị s ố và nguyên tắc chung v ề yêu c ầ u kỹ thuật, tức l à độ lệch trung b ì nh cộng R … , với đường trung b ì nh của h ì nh t hái b ề mặt.